Ergänzungen zur „Allgemeinen chemischen Laboratoriunistechnik". (537 



kciteii. wie Kali- und Natroiilauii'e. wässorio-es Aminoiiiak usw. Lticifcii 

 ('S iiaiiu'iitlicJi in der Hitze stark an: mit liarvtwassei- bildeten sich nach 

 (Wnoiiatiiiem Stehen Kristalle von liaiyunisilikat. \"ei'diinnte Säuren, mit 

 Ausnahme von FluIJsäui-e, wirken auch bei 1 00» nicht auf (,>narziilas ein. 

 Phosphorsäure Lfi-eift es bei IS" noch nicht merklich an: Ix-im Krhilzen 

 auf 400" erfoli>t aber Korrosion • unter Abscheiduni- von Silizylphosphat. 

 Setzt man (,)uarz,i>efä('ie läni>ere Zeit einer freien Flamme aus. so wiid die 

 (^)uarzoberfläche koi-rodiert (vgl. oben). 



Bei hoher Temperatur ist (^)uarzi>las auch gegen gewisse metallische 

 Oxyde (Kupfer-, Bleioxyd) empfindlich. M 



Man kann (^)uarzglasgefäl.>e, wenn sie nicht durchsichtig zu sein 

 brauchen, dadurch vor chemischen Angriffen schützen, dali man sie im 

 Innern galvanisch oder nach dem *S'rAoo^^schen Spi-itzvei-faln-en -) mit 

 einer Edelmetallschicht überzieht. 3) 



Quarz- und (ilasröhren lassen sich durch Schliffe (ncitigenfalls mit 

 (^)uecksilberdichtung) verbinden, da es möglich ist, ein <,)uarzi(thi' in ein 

 (ilasrohr einzuschleifen und umgekehrt.*) 



Die Oberfläche der Quarzgefäl.ie wirkt bakterizid (vgl. oben. S. 633). 



Über die Handhabung und Verarbeitung von (^)uarzgeräten im Labo- 

 ratorium hat BerfhrJot"'>) wertvolle Angaben gemacht, auf die aber hier 

 nicht näher eingegangen werden kann. Nach Milhauer^) lassen sich (^)uarz- 

 rohre (und ebenso rorzellanrohre)mit Hilfe von wässeriger Fluorwas.sei'stoff- 

 säure in bequemer Weise zerschneiden. 



Ebenso wie Silikatglas gelingt es auch Quarzglas zu feiiR'U Fäden 

 (Quarz wolle) zu verarbeiten.') 



Für Chemikalien, die duirh den Alkaligehalt des gewöhnlichen (ilases 

 leicht angegriffen werden (vgl. oben, S. 627). wurden Flaschen aus (^)uarz- 

 gut vorgeschlagen. Für pharmazeutische Präparate, die namentlich in lieilkMi 

 (legenden durch das Alkali des (ilases so zersetzt wei'den können, dall sie 



') Vgl.: A. Pohl, Stand der heutigen (^uarzglasverwendung in der Industrie. Zeitschr. 

 f. angew. Chem. Bd. 25, S. 1854 (lt)12)^ 



2) M. V. Schoop, Die Herstellung von Metallüberzügen nach dem Scfioojischen 

 Spritzverfahren. Chem.-Ztg. Bd. 35. S. 477 (1911). — Vgl. auch: Derselbe, Die Ver- 

 zinkung nach dem ,s'c/(oo/>schen Metallspritzverfahren. Ebenda. S. 1434. 



3) Vgl.: A. Voelker, I.e.; Chem. Weekblad. Vol. 7, p. 787 (1910). 



*) J. Elster und H. (ieitel, Anschluß von Rezipieuten aus Quarzglas an die Quock- 

 silberluftpumpe. Physikal. Zeitschr. Bd. 5. S. 33 (1903); Chem. Zentralld. 1904. I. S. 417. 



■-■) Bet-thelot, Über die Gefäße aus geschmolzenem (Juarz. Ihre Anwendung in der 

 Chemie. Comptes rendus de TAcad. des sciences de Paris. T. 140. p. 817 (1905); Chem. 

 Zentralbl. 1905, I, S. 1201. 



«) J. Milbcmer, Zerschneiden von Röhren durcii Ätzen. Chem-Ztg. Bd. 35. S. 669 



(1901). 



') Vgl. z. B. : J.Bredel, Verfahren zur Herstellung von Gegenständen aus(^)uarzglas. 

 D. R.-P. 159.361; Chem. Zentralbl. 1905, I, S. 1062. — Voelker ä- Co., G. m. b. H., Beuel 

 b. Bonn. Herstellung von (>arzgespinstfädeu. D. R.-P. 245.908; Chem.-Ztg. Bd. 30. 

 Rep. S. 321. 



